814 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖKHAMlLIXGAR, 1869. 



För glaset N:o 3)... 8^ minut, 



» » N:o 4) 50 sekunder, 



» )i N:o 5) 12 sekunder. 



Med de sämre isolerande glasen gjordes många upprepade för- 

 söks-serier, livilka i medium gifvit de här angifna tiderna, Der- 

 vid erhölls för glaset 5) som minimum 5" och som maximum 

 15''; för glaset 4) som minimum 30" och som maximum 60"; för 

 de bättre isolerande sorterna voro differenserna relativt mycket 

 mindre. Luftens relativa fuktighet varierade under försöken mellan 

 47 och 52 % vid en temperatur af 15" till 18*^, och torde således 

 i och för dessa försök kunna anses tillräckligt konstant. 



Skillnaden mellan glasens isoleringsförmåga var, som man 

 ser, påfallande stor, och den gar i det hela taget i samma rikt- 

 ning som man ur kemiska synpunkter kunnat vänta. Men ett 

 undantag är härvid anmärkningsvärdt: glaset N:o 2 hade nem- 

 ligen visat sig afgjordt mindre hygroskopiskt och mindre an- 

 gripligt af kolsyra än N:o 1, och likväl öfverträffades det af det 

 sednare långt uti isoleringsförmåga. 



Det syntes mig nu värdt att undersöka, till hvad grad någon 

 af de dåligt isolerande glassorterna kunde förbättras derigenom, 

 att den gamla glasytan afiägsnades. Jag anställde i denna rikt- 

 ning försök med glaset N:o 5, Fernissan borttogs och glaset 

 afgneds en stund med bomull, som blifvit fuktad med en bland- 

 ning af sprit och något fluorvätesyra; derpå sköljdes det med 

 sprit och gneds torrt med linne. När det derefter skyndsamt 

 omprofvades, qvarhöU det laddningen i 15 sekunder, hvilket i 

 betraktande af, att glaset nu ej var fernissadt, väl kan anses 

 utvisa en förbättring af dess isolerande egenskap, om ock ej 

 väsendtlig. Jag borttog nu beläggningarne och afgned glaset 

 ihållande med sämskskinn och Crocus Martis, sådan den använ- 

 des till polering af glas i). Jag kunde likväl icke ens på detta 

 sätt uppdrifva glasets isoleringstid till mer än 30 å 40 sekunder, 

 ehuru det pröfvades så snart gnidningselektriciteten visade sig 



') Crocuspulvret blef härvid för livarje gång hvitaktigt, tydligen af afslitna 

 glaspartiklar, och glasytan blef synnerligt klar och blank. 



